121 



Kenngott: Mineral. Unters. I, 30.— Zippe: Schrift, d. Ges. d. böhm. Museums 

 4828. August 154. Pogg. Ann. XXVII, 690. (Breithaupt: Schwgg. J. LXVIII, 289). 



IV. Verbindungen von Sn. 



Zinnkies. 



Giebt in der offenen Röhre schweflige S. und nahe der Probe einen weissen 

 nicht flüchtigen Beschlag. V. d. L. auf Kohle am Oxydationsfeuer behandelt, 

 bedeckt er sich und die Kohle mit einem eben solchen, im Reduktionsfeuer 

 schmilzt er zu einer Kugel. Abgeröstet, reagirt er mit den Flüssen auf Kupfer 

 und Eisen, und giebt mit Soda und Borax ein blasses etwas sprödes Kupferkorn. 

 Salpetersäure löst ihn unter Abscheidung von Schwefel und Zinnsäure zu 

 einer blauen Flüssigkeit auf. 



4 . Wheal Rock bei St. Agnes, Cornwall. a)Klaproth. b) Kudernatsch. 

 c) Mallet. 



2. St. Michaels-Berg, Cornwall. Johnston. 



3. Zinnwald im Erzgebirge. *) Sp. G. = 4,506; o) frühere, b) spätere Ana- 

 lyse. Rammeisberg. 



4. 2. 3. 



a. b. c. a. 2 ) b. 3 ) 



Schwefel 30,5 29,95 29,51 29 ; 93 29,97 29,05 

 Zinn 26,5 25,84 26,90 31,62 29,08 25,65 



Kupfer 30,0 29,69 29,23 23,55 26,43 29,38 

 Eisen 12,0 12,57 6,74 4,79 6,83 6,24 



Zink — 4,79 7,27 40,44 6,96 9,68 



99,0 99,84 99,65 400. 99,27 400. 



Nimmt man an, dass das Zinn als Sulfid (Sn S 2 ), die übrigen Metalle als Sulfu- 

 rete vorhanden sind, so sind die berechneten Schwefelmengen für : 

 4.b. 3.b. 4.c. 3.a. 2. 



Zinn 4 4,04 4 3,95 4 4,63 4 5,82 4 7,20 

 Kupfer 7,49 7,44 7,37 6,66 5,94 



Eisen 7,48 3,56 3,85 3,90 2,74 



Zink 0,88 4,77 3,58 3,44 4,98 



29,59 29,69 29,43 29,72 30,86 

 Hiernach verhält sich der Schwefel der Sulfurete und des Zinnsulfids in : 



4.b. = 4 : 0,9 3.a. = 4 : 4,4 



3.b. = 4 : 0,9 2. = 4 : 4,26 



I.e. =1 : 0,99 

 Also unbezweifelt = 4:1. Auch der Schwefel des itupfersulfurets ist gleich 



4) Von Breithaupt im Bergm. Jahrb. 4831 beschrieben. 



2) Nach Abzug von 0,47 Bleiglanz. 



3) Desgleichen, jedoch mehr. 



